Download "FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ"
1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Daime CENGİZ DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI Danışman Doç. Dr. İsa YÖNDEM KONYA-20132 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ZİRKONYA-VENEER SERAMİKLERİN MAKASLAMA BAĞLANMA DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Daime CENGİZ DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI Danışman Doç. Dr. İsa YÖNDEM Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından proje numarası ile desteklenmiştir. KONYA-20133 4 i. ÖNSÖZ Protetik Diş Tedavisi doktora eğitimimde bana destek olan, zaman ayıran ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen, çalışkanlığını, azmini, kararlılığını örnek aldığım ve tezimin ikinci danışmanlığını yapan sevgili ve değerli hocam Doç. Dr. İsa YÖNDEM e, Doktora eğitimimde engin tecrübelerini benden esirgemeyen, pratik ve teorik olarak katkıda bulunan ve tezimin ilk danışmanlığını yapan sevgili hocam Doç. Dr. Atilla Gökhan ÖZYEŞİL e, Doktora eğitimim süresince bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen S.Ü. Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı nın tüm değerli öğretim üyelerine, birlikte çalıştığım araştırma görevlisi ve doktora öğrencisi arkadaşlarıma, Tezimin termalsiklus işlemlerini yapmamda katkıda bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi sayın Doç. Dr. Erdal EROĞLU na, Tüm yaşamım boyunca başarılarımla gurur duyan, sevgi ve şefkatlerini esirgemeyen ve koşulsuz her zaman bana destek olan anneme, babama ve kardeşlerime, İyi günümde ve kötü günümde her zaman yanımda olan sevgili eşime ve canımdan çok sevdiğim kızım Roza ya, Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum i5 İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGELER VE KISALTMALAR...v 1. GİRİŞ Seramikler Dental Seramikler Dental Seramiklerin Tarihçesi Dental Seramiklerin Yapısı Dental Seramiklerin Sınıflandırılması...6 A. Fırınlama derecelerine göre dental seramiklerin sınıflandırılması...6 B. Kullanım alanlarına göre dental seramiklerin sınıflandırılması...7 C. Yapım tekniklerine göre dental seramiklerin sınıflandırılması Zirkonyum Zirkonyum Dioksit Zirkonyum Dioksitin Kristal Yapısı Zirkonyum Dioksitin Faz Dönüşümleri Zirkonyum Dioksitin Sertleştirme (Transformasyon) Mekanizması Zirkonyum Dioksitin Restoratif Dişhekimliğinde Kullanımı...29 Zirkonya ile sertleştirilmiş alümina seramikler (ZTA)...29 Magnezyum katyonlu zirkonya polikristali (Mg-PSZ)...30 Yitrium katyonlu tetragonal zirkonya polikristali (Y-TZP) Zirkonyum Dioksitin Tipleri Zirkonya Alt Yapıların Veneerlenmesi Zirkonya Alt Yapı Üzerine Veneer Seramiğin Uygulama Teknikleri...34 Tabakalama tekniği...34 Presleme tekniği...35 IPS e-max CAD-on tekniği Zirkonya-Veneer Seramik Restorasyonlarda Liner Materyalinin Kullanımı Zirkonya-Veneer Seramik Arasındaki Bağlanma Mekanizması Zirkonyada Uygulanan Yüzey İşlemleri...39 Kumlama...39 ii6 Aşındırma...40 Asit...41 Plazma sprey...41 Isı uygulaması...42 Tribokimyasal silika kaplama yöntemi...42 Porselen incisi ile pürüzlendirme...43 HIM/SIE Bağlanma Dayanımını Değerlendirmede Kullanılan Test Metodları Tensile Bağlanma Dayanımı Testi Mikrotensile Bağlanma Dayanımı Testi Makaslama (Shear) Bağlanma Dayanımı Testi Nokta Eğme Testleri Termalsiklus Tarayıcı Elektron Mikroskobu (SEM) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) GEREÇ VE YÖNTEM Zirkonya Alt Yapı Örneklerinin Hazırlanması Zirkonya Örneklerin Sinterlenmesi Zirkonya Örneklerin Yüzey Hazırlıklarının Yapılması Hazırlanan Örneklerin Üst Yapılarının Oluşturulması Tabakalama Tekniği ile Üst Yapıların Oluşturulması Presleme Tekniği ile Üst Yapıların Oluşturulması Termal Siklusun Uygulanması Bağlanma Dayanımının Ölçülmesi Kopma Şekillerinin İncelenmesi SEM (Tarayıcı Elektron Mikroskobu) ile Yüzey Analizi AFM (Atomik Kuvvet Mikroskobu) ile Yüzey Analizi İstatistiksel Analiz BULGULAR Makaslama Bağlanma Dayanım Testi Bulguları Fraktür Analizi Bulguları SEM Analizi Bulguları...78 iii7 Yüzey Pürüzlülüğünün Değerlendirilmesi Makaslama Bağlanma Dayanımı Testi Sonrası Kopma Yüzeylerinin Değerlendirilmesi AFM Analizi Bulguları TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR EKLER ÖZGEÇMİŞ iv8 iii. SİMGELER VE KISALTMALAR AFM: Atomik Kuvvet Mikroskobu Al 2 O 3 : Aluminyum Oksit o C: Santigrad Derece CAD/CAM: Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing cm: Santimetre dak: Dakika F: Fahrenhayt GPa: Cigapaskal Hf: Hafniyum HF: Hidroflorik Asit HIM/SIE: Hot Isostatic Maturation/Selective İnfiltration-Etching HIP: Hot Isostatic Pressing k: Kübik Faz KO: Kareler Ortalaması KT: Kareler Toplamı μm: Mikrometre m: Monoklinik Mg-PSZ: Magnezyum Katyonlu Zirkonya Polikristali mm: Milimetre mm 2 : Milimetrekare MPa: Megapaskal N: Newton n: Örnek Sayısı nm: Nanometre p: Anlamlılık PSZ: Parsiyel Stabilize Zirkonya s: Saniye SBS: Shear Bond Strength sd: Serbestlik Derecesi SEM: Tarayıcı Elektron Mikroskobu v9 t: Tetragonal t m: Tetragonal-Monoklinik Faz Transformasyonu TEK: Termal Ekspansiyon Katsayısı Y-TZP: Yitrium Katyonlu Tetragonal Zirkonya Polikristali Zr: Zirkonyum Zr +4 : Zirkonyum Katyonu ZrO 2 : Zirkonya, Zirkonyum Dioksit ZrSiO 4 : Zirkonyum Silikat ZTA: Zirkonya ile Sertleştirilmiş Alümina Seramikler vi10 1.GİRİŞ Metal seramik restorasyonların 10 yıllık başarı oranı %94 olarak belgelenmiş olmasına rağmen (Walton 1999), biyouyumluluk ve optik niteliklerindeki kısıtlamalar konusundaki kaygı tam seramik restorasyonların kullanımını harekete geçirmiştir (Sadowsky 2006). Tam seramik restorasyonlar; mükemmel estetik, biyouyumluluk, renk stabilitesi, yüksek aşınma direnci, düşük plak akümülasyonu ve düşük termal iletkenliği gibi karakteristik özelliklerinden dolayı restoratif diş hekimliğinde popüler hale gelmiştir ve buna bağlı olarak yeni seramik materyalleri gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır (Yavuzyılmaz ve ark 2005). Tam seramik sistemlerinden biri olan zirkonya esaslı seramikler eşsiz mekanik özelliklerinden dolayı restoratif diş hekimliğinde kron ve köprü protezlerinde kor materyali olarak kullanılmaktadır (Kim ve ark 2011). Klinik çalışmalarda zirkonya alt yapının başarı oranı %97,8 olduğu tespit edilmiştir (Molin ve ark 2008). Zirkonya seramikler yüksek kristal içeriğinden dolayı doğal dişlere göre daha az translüsensliğe sahiptir ve estetiği artırmak için uygun veneer seramiklerle kaplanır. Ancak, veneer seramiklerin bükme dayanıklılığı alt yapıya göre çok daha zayıftır ve bu nedenle düşük yük altında bile kor-veneer ara yüzeyinde başarısızlıklar oluşabilir (Guess 2009). Veneer seramikte meydana gelen delaminasyon ve/veya çatlaklar gibi klinik başarısızlıklar 3 ila 5 yıl sonunda sırasıyla %13 ve %15,2 oranlarında rapor edilmiştir (Raigrodski ve ark 2006, Sailer ve ark 2007). Bu oran 10 ila 15 yıl gibi uzun dönem periyottan sonra %2,7 ve %5,5 arasında başarısızlık gösteren metal seramik restorasyonlardan oldukça yüksektir (Coornaert ve ark 1984, Valderhaug 1991). Kimyasal bağlanma, yüzey pürüzlülüğü ile sağlanan mekanik kilitlenme, arayüz defektlerinin tipi ve yoğunluğu, ıslatma özelliği veneer seramikte oluşan sıkıştırma stresinin derecesi bağlanma dayanımını etkileyen faktörler arasındadır. Fakat zirkonya ve veneer seramik arasındaki bağlanma mekanizmasını etkileyen primer faktörler belli değildir (Fischer ve ark 2010). 111 Yeterli bağlanma dayanımı sağlanamaması zirkonya restorasyonların uzun dönem klinik başarısı için bir endişe konusu olmuştur (Fischer ve ark 2008). Zirkonya-veneer seramiğin yüksek başarısızlık oranları ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır (Al-Dohan ve ark 2004, Aboushelib ve ark 2005, Guazzato ve ark 2005, Aboushelib ve ark 2008a, Guess ve ark 2008, Fischer ve ark 2009). Yaygın yüzey pürüzlendirme seçenekleri, aşındırma (Jochen ve Caputo 1977, Ferrando ve ark 1983), kumlama (Lacy ve ark 1988), asitleme ve bu metodlardan herhangi birinin kombinasyonlarıdır (Bailey ve Bennet 1988). Farklı yüzey işlemlerinin zirkonya-veneer seramik arasındaki bağlanmaya olan etkisi açık değildir (Fischer ve ark 2010). Liner, zirkonya alt yapı ile veneer seramik arasında alt yapının opak görüntüsünü maskelemek ve zirkonya yüzeyinin ıslanabilirliğini artırmak için ara tabaka olarak uygulanır (Abousalib ve ark 2006). Bazı çalışmalarda bu ara tabakanın bağlanmayı artırdığı bildirilmiştir (McLaren ve ark 2005, Aboushelib ve ark 2005). Ancak liner materyalinin bağlanma dayanımını azalttığını gösteren çalışmalar da mevcuttur (Tinschert ve ark 2001, Fischer ve ark 2010). Veneer seramiklerin uygulama yöntemlerinden biri olan presleme tekniği tabakalama tekniğine alternatif bir yöntemdir (Dröge 1972, McPhee 1975, Dong ve ark 1992) ve presleme tekniği ile geliştirilen cam seramik ingotların ve yüksek dayanıklılığa sahip zirkonya alt yapıların avantajlarının birleştirilmesi amaçlanmıştır (Guess 2009). Presleme tekniği daha eski bir sistem olan tabakalama tekniği ile karşılaştırıldığında zirkonya alt yapılara daha iyi bir bağlanma ve performansın sağlanması iddiasıyla son zamanlarda tanıtılmıştır (Aboushelib ve ark 2006). Fakat, son zamanlarda gelişmeye başlayan bu tekniğin klinik davranışı hakkında çok az bilgi mevcuttur (Guess 2009). Bu bilgilerin ışığı altında planlanan çalışmanın amacı; farklı yüzey işlemlerine tabi tutulmuş zirkonya alt yapı ile iki farklı yöntemle uygulanmış veneer seramik arasındaki bağlanma dayanımının incelenmesi ve zirkonya alt yapıya uygulanan liner materyalinin bu bağlanma dayanımına olan etkisinin araştırılmasıdır. 212 Bu çalışmanın hipotezi, farklı yüzey işlemlerinin zirkonya-veneer seramik arasındaki makaslama bağlanma dayanımına etki edeceği, veneer seramik uygulama tekniklerinden biri olan presleme tekniğinin ve liner materyalinin bu bağlanma dayanımını artıracağı yönündedir Seramikleranlamda seramik Genel anlamda seramik, inorganik edüstriyel hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp şekillendirildikten sonra pişirilerek sertleştirilmesi ile elde edilen malzemelere denilmektedir (Geçkinli 1991). Seramik sözcüğü Yunanca da "Keramos, keramikos, keramenes" kelimelerinden türemiştir (Callister 1997). Eskiden "çömlekçilik" olarak ifade edilen seramikler günümüzde orijinal anlamından çok uzaklaşmış ve modern çağın en önemli ürünleri konumuna gelmiştir (Bayraktar ve ark 1999). Seramik M.Ö. 50 li yıllarda Çinliler tarafından kullanılmış, ancak XVI. yüzyılda Portekizli denizciler tarafından Avrupa ya getirilmiştir. Bu tarihten 150 yıl önce İtalya da Medicisler in destekleriyle seramik yapılmasına yönelik çalışmaların varlığı bildirilmiştir (Akın 1999). Seramik tarihi insanoğlunun tarihi kadar eskidir, tarih boyunca farklı formlarda farklı medeniyetler içinde ortaya çıkmıştır. Çanak, kap, süs eşyası, oyuncak olarak kullanılmıştır (Coşar 2008). Seramikler genel olarak silikat yapısında olup, bir ya da daha fazla metalin metal olmayan bir elementle yaptığı bileşiktir. Seramiklerde bu yapı her silisyum atomunun dört oksijen atomuyla çevrelendiği silisyum tetraoksit (SiO 4 ) tir (Oktay 2003). Camı oluşturan bu yapıya diğer oksitlerin eklenmesiyle erime sıcaklığının düşmesi, yüksek viskozite ve vitrifikasyona direnç gibi bazı özellikler elde edilir. Bu oksitler genellikle potasyum, sodyum, kalsiyum, alüminyum ve borik oksitlerdir (Akın 1983, Anusavice 1993, Kelly ve ark 1996). 313 1.2.Dental Seramikler Dental Seramiklerin Tarihçesi Seramiğin diş hekimliğinde kullanılabileceği ilk kez 1723 yılında Pierre Fauchard tarafından bildirilmiştir (Kelly ve ark 1996). İlk olarak 1774 yılında Saint- Germainen-Laye çevresinde eczacılık yapan Duchateu tarafından protetik tedavide kullanılmıştır (Akın 1999). Duchateau, fildişinden yapılmış protezlerin renklenmesi, pöröziteli olması ve ağız sıvılarını absorbe etmesinden dolayı rahatsızlık duymuş ve porselen yapımcılarıyla görüşerek kendisine ilk porselen protezi yaptırmıştır (Jones 1985, Kelly ve ark 1996) yılında Nicholas Dubois De Chemant, Duchateau nun yöntemini geliştirmiş ve ilk seramik dişler için patent almıştır (Leinfelder 2000, Wildgoose ve ark 2004) yılında ilk porselenlere kıyasla normal diş tonlarına yakın renkte ve yarı şeffaf özelliğe sahip bir porselen geliştirilmiştir da altın yaprak ile kron yapılmış ve üstüne porselen fırınlanmıştır da ilk porselen jaket kron uygulanmış ve porselenlerin diş hekimliğinde kullanımı artmıştır (Akın 1999). Anderson ve Oden (1993) yüksek yoğunlukta sinterize edilmiş ve yüksek oranda saf olan alümina kullanarak tam seramik kron hazırlama yöntemini geliştirmişlerdir Dental Seramiklerin Yapısı Dental seramikler silika yapısında olan topraksı materyallerdir (Akın 1999). Dört oksijen (O - ) atomu merkezde yer alan bir silisyum (Si 4+ ) ile kimyasal bağlar yaparak dental seramiğin çekirdek yapısı olan silisyum tetrahedrat (SiO 4 ) yı oluşturmaktadır (Anusavice 2003). Dental seramiklerin ana yapı taşları feldspar, kuartz ve kaolindir. Bu, triaksiyel seramik yapısı olarak adlandırılmaktadır (McCabe ve Walls 1998, Powers ve ark 2006). Dental porselenin diğer porselenlerden başlıca farkı içindeki kaolin miktarıdır (Oktay 2003). 414 1. Feldspar (K 2 O.Al 2 O 3.6SiO 2 ) %75-85 oranında bulunan feldspar dental seramiklerde ana yapıyı teşkil eder (O Brien 2002). Seramiklere doğal bir radyolüsentlik veren, göreceli olarak saf ve renksiz olan bir maddedir (Memikoğlu 1997, Anusavice 2003). Fırınlama sırasında C de eriyerek kuartz ve kile matriks oluşturur (Coşkun 2002). Doğal feldspar saf olmayıp potas ve soda ile değişik oranlarda karışım halinde bulunur. Bunlar diş şeklinin ve yüzey detaylarının kaybolmasını önleyerek, krona doğal görünüş sağlamaya yardım ederler (Zaimoğlu ve ark 1993). 2. Kuartz (Silika, SiO 2 ) Silisilik anhidrit olan kuartz matriks içinde doldurucu görevi görür ve %10-30 arasında bulunur. Erime derecesi 1700 C olan kuartz, dental porselene desteklik sağlar, pişme sonucu meydana gelebilecek büzülmeleri önler, dayanıklılığını artırır, termal genleşme katsayısını kontrol etmeye yardım eder. Aynı zamanda materyale şeffaf bir görünüm kazandırır (Zaimoğlu ve ark 1993). Yapı içine fazla oranda konursa seramiğin ışık geçirgenliğini azaltır (Eismann 1980, McCabe 1985). 3. Kaolin (Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O) Kaolin bir aluminyum hidrat silikatı (Al 2 O 3 SiO2H 2 O) dır (Yavuzyılmaz ve ark 2005). Çin kili olarak da bilinir. Çok ince, yumuşak ve kilsi bir maddedir (McLean 1979, Naylor 1992). Isıya oldukça dayanıklıdır, 1800ºC de erir. Isıtıldığında nemi uçar ve yapışkan yapısı sayesinde diğer maddeleri bir arada tutar. Dolayısıyla porselenin modelajına yardımcı olur (Zaimoğlu ve ark 1993). Diş hekimliği seramiğinde %3-5 oranında bulunur. Diş hekimliği seramiği ile diğer seramikler arasındaki temel fark da bu orandır. Seramiğe opak özelliği verdiği için oranı belli bir miktarı aşmaz (Eismann 1980, McCabe 1985). Bu üç ana maddenin dışında akışkanlar veya cam modifiye ediciler, ara oksitler, çeşitli renk pigmentleri, opaklaştırıcı veya lüminisans özelliği geliştiren çeşitli ajanlar da seramik yapıya eklenmiştir (Zaimoğlu ve ark 1993, Yavuzyılmaz ve ark 2005). 515 Dental Seramiklerin Sınıflandırılması Dental seramikler klasik olarak fırınlama derecelerine göre ve yapım tekniklerine göre sınıflandırılabilirler (O Brien 1997). A. Fırınlama derecelerine göre dental seramiklerin sınıflandırılması 1. Yüksek ısı seramikleri (1288 C-1371 C) Bu seramikler %70-90 feldspar, %11-18 kuartz ve %1-10 kaolin içerirler. Eritici maddeler içermezler (O Brien 2002, Powers 2006). Özellikle suni dişlerin yapımında ve nadiren yüksek ısı ile pişirilen jaket kronların yapımında kullanılırlar (Zaimoğlu ve ark 1993, O Brien 2002). Ayrıca çok homojen bir yapıya sahip olup, pişim esnasında %15 oranında büzülme gösterirler (Naylor 1992). 2. Orta ısı seramikleri (1093 C-1260 C) Bu seramikler %61 feldspar, %29 kuartz, %5 CaCO 3, %2 Na 2 CO 3, %2 K 2 CO 3 ve %1 Na 2 B 4 O 2 içerirler (McCabe ve Walls 1998, O Brien 2002, Powers 2006). Gövde porseleninde kullanılırlar (Zaimoğlu ve ark 1993, O Brien 2002). Orta ısı seramikleri homojen bir yapıya sahiptirler ve %15 ten fazla büzülme gösterirler (Naylor 1992). 3. Düşük ısı seramikleri (871 C-1066 C) Bu seramikler %60 kuartz, %12 feldspar, %11 Na 2 B 4 O 2, %8 Na 2 CO 3, %8 K 2 CO 3 ve %1 CaCO 3 içerirler. Pişirme süreleri çok kısadır, %30 35 oranında büzülme gösterirler. Piştikten sonra yüzeyleri poröz olduğu için ağız sıvısında rengi değişir ve gri bir renk alırlar ve ayrıca kırılgan olurlar (O Brien 2002, Powers 2006). Jaket kronlarda, metal destekli kronlarda, alüminöz porselenlerde, çeşitli boya ve parlatma (glaze) tozlarında kullanılırlar (Rosenstiel ve Jonston 1988, Shillingburg ve ark 1997). 616 4. Ultra düşük ısı seramikleri (750 C-850 C) 870ºC altında fırınlanan seramik grupları ultra düşük ısı seramikleri olarak tanımlanmaktadır. Fırınlama ısısının düşük olması, metal oksit açığa çıkma riskini azaltmaktadır. Bunun yanında, bazı ultra düşük ısı porselenlerinin lösit içerikleri, konvansiyonel düşük ısı porselenlerindeki gibi ısısal büzülme katsayısını arttıracak kadar fazladır (McCabe ve Walls 1998, O Brien 2002, Powers 2006). Jaket kuronlarda, inley ve onleylerde ve hassas bağlantılı kuronlarda kullanılırlar (Akın 1990). B. Kullanım alanlarına göre dental seramiklerin sınıflandırılması 1. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde kullanılan dental seramikler Kompozisyonu ve özelliklerinden dolayı sabit restorasyonlarda kullanılan seramiklerden farklıdır. Hareketli protezlerde yapay diş olarak kullanılan bu seramikler genellikle yüksek ısı porseleninden hazırlanırlar. Yapısındaki ana bileşen feldspar olup yaklaşık % 15 kuartz ve % 4 civarında kaolin içerirler (O Brien 2002). En önemli avantajları üstün estetik, yüksek abrazyon direnci ve mükemmel renk stabilitesidir. Ancak oklüzal uyumlamadan sonra parlatılmalarındaki güçlükler nedeniyle karşıt dişlerde ciddi aşınmalara neden olmaları, akrilik kaide ile kimyasal bağlantı kurulamadığından mekanik tutuculara ihtiyaç duymaları, akrilik kaide ile termal genleşme katsayılarının uyumsuz olması nedeni ile kaidede stres birikimine neden olmaları, kırılgan olmaları, yüksek yoğunlukları nedeni ile protezin ağırlığını arttırmaları gibi dezavantajları vardır (Ferracane 2001, Craig ve ark 2002). 2. Metal-seramik restorasyonlarda kullanılan dental seramikler Işık geçirgenliği, kimyasal stabilitesi, biyouyumluluğu, yüksek baskı direnci ve termal genleşme katsayısının diş dokusuna yakın olması gibi avantajlara sahip olan dental seramikler gerilim kuvvetleri karşısında kırılgan yapı göstermektedirler (Coskun 2002). Bu nedenle seramiklerin metal ile desteklenmesi fikri ortaya atılmış ve ilk metal-seramik restorasyonlar 1927 yılında gerçekleştirilmiştir (Fischer 1999, Craig ve ark 2004). 717 Metal-seramik sistemlerde kullanılan seramikler orta ve yüksek ısı seramikleri ile benzerdir. Ancak, mikroyapı açısından çok farklıdır (McLean 1979). Metal alaşımlarda kullanılan seramiğin içeriği cam ve çözülmemiş kalay oksit şeklindedir. Ayrıca %5-15 oranında kristalin alümina içerir. İçeriğinde yüksek oranda bulunan sodyum bikarbonat ve potasyum hidrat, ısısal genleşmeyi arttırmakta ve metal alt yapı ile uyumu sağlamaktadır (Craig 1993, Zaimoğlu ve ark 1993). Ayrıca artık ısısal gerilimlerin azalmasını da sağlayan bu alkali içeriği, seramiğin eriyerek kaynaşma ısısını azaltarak metal alt yapıdan önce erimesini sağlar. Böylece metal seramik restorasyonlar çatlak oluşumuna daha dirençli hale gelir (Anusavice 2003). 3. Tam seramik restorasyonlarda kullanılan dental seramikler Tam seramik sistemleri metal destekli seramik restorasyonlara alternatif olarak günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Metal destekli seramik restorasyonların klinik olarak uzun ömürlü olmaları bu sistemlerin başarılarını artırmıştır. Ancak metalin ışık geçirgenliğini engelleyerek ve metal renklenmelerini ortaya çıkararak estetiği azaltması ve metal alaşımların alerjik ve toksik yan etkilere neden olması araştırmaları metal içermeyen restorasyonlara yöneltmiştir (Probster 1996, Oden ve ark 1998, Rammelsberg ve ark 2000, Kheradmandan ve ark 2001, Zaimoglu ve Can 2004). Tam seramik restorasyonlar; mükemmel estetik, biyouyumluluk, renk stabilitesi, yüksek aşınma direnci, düşük plak akümülasyonu ve düşük termal iletkenliği gibi karakteristik özelliklerinden dolayı restoratif diş hekimliğinde popüler hale gelmiş ve buna bağlı olarak yeni seramik materyalleri gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır (Yavuzyılmaz ve ark 2005). Lösitle güçlendirilmiş seramikler, cam infiltre seramikler, lityum disilikat, alümina ve zirkonya tam seramik kor materyalleri olarak kullanılmaktadır (Aboushelib ve ark 2007). Tam seramik restorasyonlarda kullanılan düşük ya da orta ısı seramiklerde güçlendirme ajanı olarak farklı kristal fazlar kullanılır ve hacimlerinin %90 a kadar olan kısmını bu kristalin faz oluşturur. Kristalin fazın miktarı, doğası, partikül 818 büyüklüğü ve dağılımı materyalin mekanik ve optik özelliklerini doğrudan etkiler (McLean ve Odont 2001). C. Yapım tekniklerine göre dental seramiklerin sınıflandırılması 1. Metal destekli dental seramikler a) Döküm metal üzerinde bitirilen dental seramikler Bu tip seramikler, soy veya soy olmayan metal alaşım sistemlerinin üzerine opak, dentin ve mine porseleni olmak üzere 3 tabaka halinde uygulanarak elde edilirler (Shillingburg ve ark 1997). Vita Omega, Ivoclar, Duceram, Ceramco II bunlara örnek olarak verilebilir. b) Platin ya da altın foli üzerinde bitirilen dental seramikler Foli ile güçlendirilmiş kronlar ilk kez McLean ve Sced tarafından 1976 da geliştirilmiştir. Folyoların kullanım amacı metal kalınlığının inceltilmesi ve böylece dişin daha az aşındırılması, metal için gerekli olan mum modelaj ve döküm işlemlerinin ortadan kaldırılması ile maliyetin düşürülmesi ve dolayısıyla pahalı ekipmanlara ihtiyaç duyulmaksızın estetik restorasyonların yapılmasını sağlamaktır (Hondrum 1992). Bu sistemler yeterli estetik, iyi bir marjinal adaptasyon ve kullanım kolaylığı sağlamalarına rağmen kırılma direncinin geleneksel kronlardan daha düşük olması ve çok üyeli restorasyonlarda başarısız olması kullanım alanlarını sınırlamaktadır (Wall ve Cipra 1992). Renaissance, Sunrise, Flexebond, Plati-deck gibi sistemler geliştirilen folyo sistemleridir (Hondrum 1992, Crispin 1994). Bu teknikte kullanılan foli kalınlığı mm ile 0.05 mm arasında değişmektedir (Chiche ve Pinault 1994). 2. Metal desteksiz dental seramikler a) Geleneksel feldspatik ve aliminöz dental seramikler Feldspatik, aliminöz ya da ikisinin karışımı olan klasik seramiklerin refraktör day üzerinde hazırlandığı tam seramik sistemleridir. En çok laminate veneer, inley, 919 onley yapımında kullanılan bir tekniktir. En önemli dezavantajı restorasyon refraktör daydan çıktıktan sonra ilave gerektiğinde ilave pişirmeler marjinlerde yuvarlanma ve büzülmeye neden olur (McLean 1979, Pekkan 2005). Bu seramiklere örnek olarak Optek HSP, Duceram LFC, Vita Dur N, Ceramco, Ceramco II, Mirage ve Mirage II verilebilir (Rosenblum ve Schulman 1997). b) Dökülebilir dental seramikler Dicor İlk dökülebilir seramik olan Dicor (Dentsply), 1980 lerin başında David Grossman tarafından dişhekimliğine kazandırılmış bir sistemdir (Pekkan 2005). %55 oranında tetrasilik fluormika kristalleri (K 2 Mg 5 SiO 2 OF 4 ) içerir. Bu kristaller materyalin fleksibilitesini ve yüzey işlenebilirliğini sağlarken kırık oluşumuna karşı direnç ve dayanıklılık kazandırırlar (McLean ve Odont 2001, Kedici 2002). Kimyasal yapısı SiO 2, MgO, K 2 O, Al 2 O 3 ve ZnO 2 gibi maddelerden oluşmuştur. Yapısında ayrıca flor salınımı yapan MgF 2 bulunur (Adair ve Grossman 1984, Kelly ve ark 1996, Memikoğlu 1997). Restorasyonlar kayıp mum tekniği ile eritilmiş cam seramiğin santrifüj yardımıyla dökülmesi ile yapılır (Shillingburg ve ark 1997). Mika esaslı cam seramiklerin bükülme direnci MPa arasındadır (Zaimoğlu ve ark 1993, Erpenstein ve ark 2000). Tek kron, inley, onley ve laminate veneer yapımında kullanılır (Blatz 2002, Magne ve Belser 2002). Kristal yapı fazlalığından dolayı Dicor da ışık dağılımı fazladır ve bundan dolayı bukalemun etkisi oluşur. Bukalemun etkisi, rengin komşu dokulardan, kökten ve kesilmiş dişten gelerek yayılması olayıdır. Bu nedenle diğer seramik sistemlerine göre daha estetiktir (Alaçam ve ark 1998). Bu sistemin avantajları arasında, uygulama kolaylığı, fırınlama büzülmesinin az oluşu, yeterli ışık geçirgenliği ve opasite, polisajlanabilirlik, gerilim direnci, aşınma direnci ve kimyasal maddelere karşı dayanıklılık yer almaktadır (Freidlander ve ark 1990, Shillinburg 1997, Zaimoğlu ve Can 2004). Yapım süresinin uzun oluşu, 1020 özel ekipman gerektirmesi (Wall ve Cipra 1992), yetersiz kuvvet dayanımı ve internal boyama yapılamaması dezavantajlarıdır (Rosenblum 1997, Wassel ve ark 2002). Cerapearl Cerapearl (Kyocera Bioceram; San Diego, USA) Hobo ve Iwata tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir (Yavuzyılmaz ve ark 2005). Bu sistemde hidroksiapatit ana kristalin faz olarak kullanılır (Blatz 2002). Kimyasal olarak %45 CaO, %15 P 2 O 5, %34 SiO 2 ve %5 MgO içeren Cerapearl ün mikroyapısı amorftur (Altunsoy 2001). Döküm tekniği Dicor un döküm tekniğine benzemektedir (Shillingburg ve ark 1997). Tek kron, inley ve laminate veneer yapımında kullanılır (Altunsoy 2001). Işık kırma indeksi, yoğunluğu ve termal iletkenliği doğal mineye benzer bulunmuştur (Kedici 1985, Piddock ve Qualtough 1990). Bu sistemin dezavantajları sadece dıştan boyama yapılabilmesi ve pahalı ekipman gerektirmesidir (Shillingburg ve ark 1997). OCC (Olympus Casted Ceramic) Mika ve lityum alumina silikat beta spodumen içerikli dökülebilir seramik materyalidir. Kimyasal içeriği Li 2 O-Na 2 O-MgO-ZnO-Al 2 O 3 -TiO 2 -Si 2 O-F dir (Pekkan 2005). Lityum alumina silikat materyalin direncini arttırır. Baskı kuvvetlerine karşı direnci 850 MPa, esneme direnci ise MPa dır (Iıjıma ve ark 1990). Bu sistemle tek kronlar, inleyler ve veneerler yapılabilir (Pekkan 2005). Yapım tekniği bilinen dökülebilir dental seramiklerdeki gibi yapılmaktadır (Yücel 2005). c) Kor yapısı güçlendirilmiş dental seramikler Basınç altında ve enjeksiyonla şekillendirilen kor materyali Bu gruptaki seramikler pnömatik kollu özel bir seramik fırınında yüksek ısı ve basınç altında revetman kalıp içerisine preslenir. Yapım aşamaları kolaydır. Sıcak presleme tekniği ile marjinal uyum artar, pörozite azalır, bükülme dayanımı artar ve 1121 formun tam olarak oluşturulabilmesi mümkün olur (Blatz 2002). Bu gruptaki seramiklere örnek olarak Cerestore, IPS-Empress, IPS-Empress 2 ve IPS E-max verilebilir. Cerestore Cerestore 1983 yılında Sozia ve Riley tarafından geliştirilmiştir (Wall ve Cipra 1992). Kor materyalinin esas kristalin kısmını %65-70 aluminyum oksit (Al 2 O 3 ) ve %8-10 magnezyum aluminat (MgAl 2 O 3 ) oluşturur (Messer ve ark 1991). En önemli avantajı, yapının fırınlanma sonucu büzülmemesidir. Bunun nedeni, fırınlanma sonucu oluşan magnezyum alüminat bileşiminin bileşimi oluşturan MgO ve Al 2 O 3 kombinasyonundan daha büyük bir hacme sahip olmasıdır. Bu da fırınlanma sonrasında oluşan büzülmeyi dengeler (Kelly ve ark 1996, McLean ve Odont 2001). Dezavantajları ise, muflalama, döküm ve pişirme için özel ekipman gerektirdiği için pahalı bir sistemdir. Bu nedenle daha fazla zaman gerektirir (McLean 1987, Wall ve Cipra 1992, Özkan ve ark 2000). IPS-Empress 1983 yılında Zürich Üniversitesi nde Wohlewend ve Scharer tarafından geliştirilmiştir (Höland ve ark 2000, Mackert ve ark 2000). Kimyasal yapısı SiO 2 - Al 2 O 3 -K 2 O şeklinde olan IPS-Empress in silikat cam matriks hacminin %30-40 kadarını 1-5 μm büyüklüğünde olan lösit kristalleri oluşturur (Shillingburg ve ark 1997). Bu sistemde lösit ile kuvvetlendirilmiş cam porselen tabletler, EP500 adı verilen özel fırında 1075 C veya 1180 C de vizköz alümina özelliğine ulaşır ve kayıp mum tekniği ile elde edilen kalıp içerisine basınç ile transfer edilerek şekillendirilmesi sağlanır (Toksavul ve ark 2004). IPS Empress in bükülmeye karşı direnci MPa dır (Yavuzyımaz ve ark 2005). Materyalin yüksek yarı geçirgenliği ve aşındırma etkisi doğal dişlerinkine benzer (Holand 1998). İnley, onley, veneer porselen ve tek kron yapımında 1222 kullanılmaktadır. Üç ve daha fazla üyeli köprülerde kullanılmaz (Rosenblum ve Schulman 1997, McLean ve Odont 2001, Rosentiel ve ark 2001). IPS-Empress 2 IPS-Empres 2, 1998 yılında Beall ve Echeverria tarafından geliştirilmiştir (Schweiger ve ark 1999). Bu sistem SiO 2 -LiO 2 sisteminden oluşan bir cam seramiktir. Hacimsel olarak % 60 ından fazlası lityum disilikat (Li 2 Si 2 O 5 ) kristalleri ve lityum ortofosfat (Li 3 PO 4 ) kristalleri içerir. Lityum disilikatın mikro yapısı rastgele dağılmış, birbirine kilitlenmiş ve küçük, plaka tarzında kristallerden oluşur (IPS Empress , Denry ve ark 1999). Bu yoğun kristal yapı materyalin gücünü ve kırılmaya karşı dayanıklılığını artırır (Zawta 2001, Pagniano ve ark 2005). Bükülmeye karşı direnci MPa olup yaklaşık olarak lösit cam seramiklerden 3 kat daha fazladır (Van Noort 2002, Quınn ve ark 2003). IPS- Empress 2, kesici dişlerden 2. küçük azılara kadar hem ön hem de arka bölge için üç üyeli köprü yapabilen ilk tam seramik malzemedir. Köprü gövdesi yaklaşık 7-8 mm olup bir premolardan daha geniş olmamalıdır. Kantilever köprüler için uygun değildir. Bağlayıcılar için minimal kritik boyut, okluzogingival olarak 4-5 mm ve bukkolingual olarak 3-4 mm dir (IPS Empress , Sorensen 1999). Sistemin esası yine IPS Empress de olduğu gibi kayıp mum tekniğine dayanır. Laboratuar işlemleri IPS Empress sistemi ile aynıdır. IPS-Empress 2 ingotları, EP 500 veya EP 600 fırınlarında 920ºC de preslenir (IPS Empress 1999). IPS e-max 2005 yılında piyasaya sunulan IPS e-max (Ivoclar Vivadent) tam seramik sistemi, üretici firma tarafından IPS Empress 2 den sonra geliştirilmiştir (e-max 2005). Daha estetik ve daha dirençli restorasyonların yapılabilmesi için homojenize edilmiş lityum disilikat cam seramik şeklinde üretilmiştir (Hummel ve ark 2005). Ayrıca IPS e-max seramik materyali florapatit kristallerinin farklı konsantrasyonlarını içermektedir. Böylece, cam seramik restorasyonun ışık 13 Daha göster
SERAMİK ALT YAPI MATERYALLERİNİN MİNE VE DENTİNE BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ADEZİV REZİN SİMANLARIN ETKİSİ Mustafa GÜNDOĞDU Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Tez Danışmanı Prof. Dr. Lütfü İhsan ALADAĞ Detaylı T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK
T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı TÜM SERAMİK KRONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Öykü ÇELİK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gökhan AKSOY İZMİR 2010 ÖNSÖZ Detaylı FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ZİRKONYA TAM SERAMİK SİSTEMLERİNİN TRANSLUSENSİ VE RENK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Sevcan KURTULMUŞ YILMAZ Protetik Diş Tedavisi Detaylı Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan
Derleme Diş Hekimliği Pratiğinde Tamamı Seramik ve Cad-Cam Uygulamalan All Ceramic and Cad-Cam Applications in Dental Practice Çağrı URAL 1 1 Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Detaylı EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT
EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2009-DİŞ-031 (Araştırma) FARKLI ADEZİV SİMANLARLA YAPIŞTIRILAN TÜM SERAMİK KRONLARIN MİKROSIZINTILARININ Detaylı Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER **
KİMYASAL YAPILARINA GÖRE TAM SERAMİK RESTORASYONLAR ALL CERAMIC RESTORATIONS ACCORDING TO THE CHEMICAL COMPOSITIONS Dr. Işıl Damla ŞENER * Yrd. Doç. Dr. Ş. Begüm TÜRKER ** ÖZET Hastaların estetik restoratif Detaylı Restoratif Diş Hekimliğinde Zirkonyum Uygulamaları
Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(2):202-6 DERLEME / REVIEW Kaan YERLİYURT Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa Geliş Tarihi / Received: 19.01.2012 Kabul Tarihi / Accepted: Detaylı GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK
K.K.T.C. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GREFTLENMİŞ VE GREFTLENMEMİŞ POSTERİOR MAKSİLLADA UYGULANAN İMPLANT DESTEKLİ FARKLI TASARIMLI SABİT PROTEZLERİN DESTEK DOKULARDAKİ ETKİLERİNİN Detaylı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR
T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİK TEDAVİ SONRASI RESTORASYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa DEVRİM Danışman Öğretim Üyesi : Prof. Detaylı İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI İMPLANT - ABUTMENT KIRILMA DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DT. KEMAL ÇAĞLAR ÖZKAN YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Prof. Detaylı İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.
İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir Detaylı AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014 Detaylı TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTODONTİ ANABİLİM DALI TEK KULLANIMLIK IŞIK CİHAZI BAŞLIKLARININ BRAKETLERİN YAPIŞMA DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ Dt. Yelda KARACA DÖNER DOKTORA Detaylı T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
T.C SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ FERRĐTĐK KÜRESEL GRAFĐTLĐ DÖKME DEMĐRLERDE KAYNAK GÜCÜNÜN MEKANĐK ÖZELLĐKLERE ETKĐLERĐNĐN ARAŞTIRILMASI AYKUT CANTEKĐNLER YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ Detaylı T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ÇEġĠTLĠ ELYAF DĠZĠLĠMLERĠYLE OLUġTURULMUġ METAL KÖPÜK ÇEKĠRDEKLĠ SANDVĠÇ KOMPOZĠTLERĠN MEKANĠK DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ Emre KARA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNA Detaylı KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ
T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK VE METAL ŞEKİLLENDİRMEDE FARKLI MALZEMELERİN GERİLME ANALİZİ BİTİRME PROJESİ ALİ SEZER ÖMER FARUK KARAOĞLANLAR Detaylı T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİ(METİL METAKRİLAT)/NEVŞEHİR POMZASI KOMPOZİTLERİNİN ELEKTROREOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan Abdullah ÇALIŞKAN Detaylı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, Detaylı TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ
T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ Detaylı sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.
EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz. Detaylı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ
T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE ÖLÇÜ YÖNTEMLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gözde Tuğçe ÇELENK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Detaylı ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her Detaylı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER
T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLER BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Bahar GÜNEŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ahmet SARAÇOĞLU İZMİR Detaylı D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS ABSTRACT
D HEKML"NDE UYGULANAN CAD/CAM SSTEMLER DENTAL COMPUTER AIDED DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING (CAD/ CAM) SYSTEMS Ar.. Grv. Dt. Osman Fatih KARAALO"LU* Prof. Dr. Zeynep YEL DUYMU* ÖZET ABSTRACT Seramikler, Detaylı ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Esin DEMİR Aralık, 2008 İZMİR ALÜMİNYUM ALAŞIMLARDA ISIL İŞLEM ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Dokuz Eylül Detaylı T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013 Detaylı ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.
ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul Detaylı Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES
Z"RKONYUM VE SAB"T PROTEZLERDE KULLANIMI ZIRCONIUM AND USE IN FIXED DENTURES Dt. Seçil KARAKOCA* Prof. Dr. Handan YILMAZ* ÖZET SUMMARY Zirkonyum oksit, son yllarda tüm seramik restorasyonlarn güçlendirilmesi Detaylı FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ
FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer Detaylı Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler
Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2008; 29: 1-12 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Fiberle Güçlendirilmiş Rezin Kompozitler Fiber-Reinforced Resin Composites Ümit CANDAN Nesrin ERONAT Ege Üniversitesi, Detaylı 2016 © DocPlayer.biz.tr Gizlilik Politikası | Hizmet koşulları | Geri bildirim